( 734 ) 

 d'acide carbonique et une quantité toujours très faible, et même souvent 

 nulle, d'oxyde de carbone. 



» 2° Il existe une certaine relation entre les quantités de gaz occlus et 

 les conditions de température et d'acidité énoncées ci-dessus, conditions 

 elles-mêmes en rapport avec la malléabilité du métal. 



» 3° Par conséquent cette atmosphère gazeuse intérieure est variable et 

 le nombre 4™'> 4 donné par Lenz ne peut être attribué qu'au seul 

 cas particulier dans lequel s'est placé ce physicien. Ce nombre, correspon- 

 dant à un dépôt très fragile, même après avoir été fortement chauffé, est 

 un des plus élevés que j'aie moi-môme constates dans un très grand nombre 

 d'analvses. 



» Dans aucun cas, cet hydrogène n'a paru avec le caractère d'une com- 

 binaison : il s'agit d'une simple occlusion. 



» Je me propose actuellement de poursuivre ces recherches et d'éclaircir 

 cette question si délicate en suivant la marche que voici : Opérer l'élec- 

 trolyse dans des solutions concentrées, contenant ties quantités variables 

 d'acide libre et maintenues à des températures parfaitement constantes 

 pendant toute la durée des expériences ; soumettre le métal libéré à une 

 haute température, dans le vide; procédera l'analyse des gaz extraits. 



» J'étendrai ces recherches à quelques autres métaux. » 



CHIMIE. — Sur l'étain. Note de M. Léo Vigxon, 

 présentée par M. Berthelot. 



« Si l'on plonge une lame de zinc dans une solution aqueuse d'un des 

 chlorures d'étain, ce dernier métal est précipité par le zinc suivant les 

 relations thermochimiques connues : 



Sn Cl- dissous -H Zn =: ZnCP dissous 4- Sn +31*^"', 6 



Sn Cl' dissous -h 2 Zn == a Zn Cl' dissous + Sn + 68c='i, s 



» L'étain déplacé par le zinc dans ces conditions possède des propriétés 

 spéciales, qui n'avaient pas été signalées jusqu'à présent. J'ai l'honneur de 

 présenter à l'Académie les résultats qui m'ont été donnés par l'étude de 

 cette question. 



» On a préparé une solution de loo^'' de chlorure stanneux pur et cris- 

 tallisé (SnCl-, 2H-O) dans 2'" d'eau distillée, et l'on a plongé dans ce 

 liquide deu\ lames minces de zinc pesant 80^' environ. Le mélange a été 



